## DESAIN BANGUN ANTI RADIASI : ANALISIS JENIS PASIR LOKAL UNTUK MENDAPATKAN BETON
YANG TAHAN RADIASI SINAR-X
ANTI RADIATION BUILDING DESIGN: LOCAL SAND TYPE ANALYSIS TO GET CONCRETE X-RADIATION RESISTANT X-RAY
M.Fakhrurreza 1) , Fisnandya Meita Astari 2) 1,2) Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta e-mail: muhammad.fakhrurreza@unisayogya.ac.id.

## ABSTRACT
Background : There are three ways to protect yourself from the danger of radiation, namely by regulating the length of irradiation (the effect of time), the use of anti-radiation material (shielding), and adjusting the distance from the radiation source (distance). In order to be safe in carrying out x-ray irradiation, patients and operators must take three steps so that radiation hazards can be minimized (Nunung, 2004). One way to check the danger of external radiation is to use a radiation barrier. This method is generally preferred, because it creates safe working conditions.  Besides  that  the  time  and  distance  factors  can  be  monitored  continuously  at  the  time  of  work, so  that  radiation  workers  can  be guaranteed safety.
Methods: This  research  is  quantitative  research  with  an  experimental  approach.  The  method  of  data  collection  in  this  study  is observation, direct experiments and documentation. The types of sand to be used in this study are south beach sand, opaque sand, progo sand, white mountain sand and volcanic sand.
Result : Concrete using sand material from South Beach has the lowest HVL value of 0.8644cm.
Conclusion : The HVL value possessed by concrete with South Beach sand material is most effective in resisting x-ray radiation.
Keywords : Linear Attenuation Coefficient, X-Ray Radiation, Concrete.

## PENDAHULUAN
Radiasi  merupakan  pancaran  energi  melalui  suatu materi  atau  ruang  dalam  bentuk  panas  partikel  atau gelombang  elektromagnetik/cahaya  (foton)  dari  sumber radiasi.  Jenis  radiasi  secara  garis  besar  digolongkan menjadi  radiasi  pengion  dan  radiasi  non  pengion.  Radiasi pengion  adalah  jenis  radiasi  yang  dapat  menyebabkan proses  ionisasi  (terbentuknya  ion  positif  dan  ion  negatif) apabila  berinteraksi  dengan  materi.  Yang  termasuk  dalam jenis  radiasi  pengion  adalah  partikel  alpha,  partikel  beta, sinar gamma, sinar-x dan neutron.
Cara  untuk  melindungi  diri  dari  bahaya  radiasi  ada tiga  cara  yaitu  dengan  mengatur  lama  penyinaran (pengaruh waktu), penggunaan bahan anti radiasi (silding), dan  mengatur  jarak  dengan  sumber  radiasi  (jarak).  Supaya lebih  aman  dalam  melakukan  penyinaran  sinar-x,  pasien dan  operator  harus  melakukan  tiga  langkah  pengamanan supaya bahaya radiasi dapat diminimalisir (Nunung, 2004).
Salah  satu  cara  untuk  mengendalikan  bahaya  radiasi eksterna  adalah  dengan  menggunakan  penahan  radiasi. Metode  ini  yang  biasanya  lebih  disukai,  oleh  karena menciptakan  kondisi  kerja  yang  aman.  Disamping  itu,
faktor  waktu  dan  jarak  dapat  dipantau  terus  menerus  pada waktu  pelaksanaan  kerja,  agar  pekerja  radiasi  dapat terjamin  keselamatannya.  Apabila  radiasi  sinar  X  dan gamma  melalui  sesuatu  bahan  dan  mengalami  pelemahan secara  exponensial.  Dosis  yang  disebabkan  oleh  radiasi sinar x dan gamma sesudah melalui penahan radiasi adalah Dx = Do.e -µx . Dimana Do adalah laju dosis tanpa penahan radiasi  dan  Dt  adalah  laju  dosis  sesudah  melalui  penahan radiasi dengan ketebalan t dan koefisien absorbs µ.
Apabila  sinar  gamma  berinteraksi  dengan  bahan maka radiasi tersebut tidak diserap  seluruhnya oleh bahan. Radiasi tersebut akan mengalami atenuasi atau pengurangan  intensitas.  Proses  atenuasi  ini  mengikuti fungsi eksponensial sebagai berikut :
D x = D o . e -µ x
(Indrati dkk, 2017) Keterangan : D x : laju dosis serap setelah melewati penahan setebal x D o : laju dosis serap awal tanpa penahan setebal x x    : tebal bahan
µ    : koefisien atenuasi linier

## e-ISSN 2621-7457
Koefisien atenuasi linier bergantung pada jenis bahan, energi  radiasi,  kerapatan  bahan  penahan,  dan  nomor  atom bahan.  Koefisien  ini  dinyatakan  dalam  mm -1 atau  cm -1 . Penentuan  tebal  penahan  dihitung  dengan  menggunakan HVL (Half  Value  Layer) atau  TVL (Tenth  Value  Layer). HVL  adalah  tebal  bahan  yang  diperlukan  untuk mengurangi  intensitas/laju  dosis  radiasi  menjadi  setengah dari intensitas/laju dosis mula-mula.
Rumus HVL adalah sebagai berikut :

## HVL= 0,693
µ (Indrati dkk, 2017)
Adapun  desain  ruangan  yang  harus  dimiliki  pada setiap  instalasi  radiologi  meliputi  ukuran  ruangan  minimal ruangan  radiasi  sinar-x  adalah  panjang  4  meter,  lebar  3 meter,  tinggi  2,8  meter.  Ukuran  tersebut  tidak  termasuk ruang operator dan kamar ganti pasien. Tebal dinding suatu ruangan  radiasi  sinar-x  sedemikian  rupa  sehingga penyerapan  radiasinya  setara  dengan  penyerapan  radiasi dari  timbal  setebal  2  mm.  Tebal  dinding  yang  terbuat  dari beton  dengan  rapat  jenis  2,35  gr/cc  adalah  15  cm.  Tebal dinding yang terbuat dari bata dengan plester adalah 25 cm. Pintu  dan  Jendela.  Pintu  serta  lobang-lobang  yang  ada  di dinding  (misal  lobang  stop  kontak,  dll)  harus  diberi penahan-penahan radiasi yang setara dengan 2 mm timbal. Di  depan  pintu  ruangan  radiasi  harus  ada  lampu  merah yang  menyala  ketika  meja  kontrol  pesawat  dihidupkan (BAPETEN, 2012).
Hampir  semua  dinding  yang  sudah  jadi  selalu  diberi lapisan plester. Kecuali jika dinding ekspose dengan tujuan untuk  menonjolkan  tampilan  bata.  Maka  tak  heran  jika plesteran  selalu  diidentifikasikan  sebagai  tembok  atau dinding meski ada elemen lain yang membutuhkan lapisan. Lapisan  plester  sebagai  lapisan  pelindung  dari  pengaruh cuaca  luar,  menjadi  komponen  bangunan  yang  akan memperkuat  bangunan  terutama  ketika  gempa  terjadi  dan pada  gedung  radiasi  sebagai  penahan  radiasi  yang dihasilkan dari sumber radiasi (Nugraha, 2007).
Semen  Portland  merupakan  bahan  campuran  yang secara kimiawi akan aktif setelah berhubungan dengan air. Fungsi  utama  semen  adalah  mengikat  butir-butir  agregat sehingga  membentuk  suatu  masa  padat  dan  mengisi rongga-rongga  udara  diantara  butir-butir  agregat  tersebut. Walaupun  komposisi  semen  dalam  beton  hanya  sekitar 10%,  namun  karena  fungsinya  sebagai  bahan  pengikat maka  peranan  semen  menjadi  sangat  penting.  (Dumyati, 2015).
Secara umum proses pembuatan semen adalah :
1. Penambangan bahan baku.
2. Persiapan  dan  penyediaan  bahan  mentah/baku.  Bahan baku  hasil  penambangan  dipecah  dengan  mesin
pemecah,  digiling  halus,  dicampur  merata  dalam perbandingan tertentu yang telah dihitung sebelumnya dan dilakukan di mesin pencampur.
3. Pembakaran.  Bahan  baku  dimasukkan  ke  dalam tungku  pembakaran dan dibakar sampai suhu 1450°C sehingga berbentuk terak.
4. Penggilingan Terak dan penambahan Gips. Terak yang sudah  dingin  (suhu  ±  90°)  digiling  halus  bersama- sama dengan gips.
5. Pengepakan.
Dari  penelitian  yang  dilakukan  Damasus  Riyanto (2015)    terungkap  bahwa  mineral  primer  yang  dominan  di lokasi  Kaliurang  dan  Cangkringan  adalah  Plagioklas  dan Hornblende,  di  lokasi  Berbah  adalah  Plagioklas,  Piroksen, campuran  mineral  Opak  dan  Mika  yang  kaya  cadangan unsur  K.  Mineral  sekunder  di  ketiga  lokasi  didominasi mineral  lempung  halloisit,  sedang  di  Berbah  terdapat campuran hidrous mika.
Beton didapat dari pencampuran bahan-bahan agregat halus  dan  kasar  yaitu  pasir,  batu,  batu  pecah,  atau  bahan semacam  lainnya,  dengan  menambahkan  secukupnya bahan perekat semen, dan air sebagai bahan pembantu guna keperluan  reaksi  kimia  selama  proses  pengerasan  dan perawatan beton berlangsung (Dumyati, 2015).
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sifat beton adalah sebagai berikut :
a)  Kualitas  semen  (apabila  digunakan  untuk  konstruksi beton  bertulang  pada  umumnya  dipakai  jenis  semen yang memenuhi syarat).
b)  Proporsi semen terhadap campuran.
c)  Kekuatan dan kebersihan agregat.
d) Interaksi antara pasta semen dengan agregat.
e)  Pencampuran yang cukup dari bahan- bahan pembentuk beton.
f)  Penempatan  yang  benar,  penyelesaian,  dan  pemadatan beton.
g) Perawatan beton.
Adapun kelemahan beton adalah sebagai berikut :
a) Bentuk yang telah dibuat sulit diubah.
b) Pelaksanaan  pekerjaan  membutuhkan  ketelitian  yang tinggi.
c) Mempunyai bobot yang berat.
d) Daya pantul suara yang besar.
Sedangkan kelebihan beton ini adalah sebagai berikut :
a) Dapat dengan mudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan konstruksi.
b) Mampu memikul beban yang berat.
c) Tahan terhadap temperatur yang tinggi.
d) Biaya pemeliharaan yang kecil (Dumyati, 2015).
Bahan  penyusun  plester  dinding  biasanya  hanya terdiri  dari  semen  dan  pasir  dengan  perbandingan  tertentu. Perbedaan  perbandingan  antara  semen  dan  pasir  akan
mempengaruhi  kekuatan  dari  hasil  akhir  plester  tersebut. Perbedaan  kualitas  maupun  jenis  pasir  juga  dapat mempengaruhi sifat fisis dari plesteran juga.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  maka  rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah perbedaan jenis pasir  akan  memiliki  perbedaan  koefisien  atenuasi  linier pada  beton.  Sedangkan  tujuannya  yaitu  untuk  mengetahui jenis  pasir  untuk  mendapatkan  beton  yang  tahan  terhadap radiasi sinar X.

## METODE
Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Juli 2018 dan selesai pada bulan September 2018, dengan hasil jenis pasir yang  memiliki  koefisien atenuasi  linier  yang terbaik  untuk proteksi  radiasi.  Penelitian  dilaksanakan  di  Laboratorium Radiologi Gedung B Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta. Penelitian ini membutuhkan alat dan bahan sebagai berikut:
1. Alat-alat:
a) Pesawat sinar-X
b) Cetakan  semen  berupa  wadah  terbuat  dari  kayu dengan ukuran 20 cm x 20 cm x 5 cm
c) Detektor sinar-x
d) Microsoft excel
e) Perangkat komputer
2. Bahan habis pakai
a) Akuades
b) Semen Portland
c) Pasir pantai selatan, pasir kali opak, pasir kali progo, pasir putih gunung kidul dan pasir gunung merapi.
Prosedur  pelaksanaan  penelitian  dirumuskan  dalam alur sebagai berikut:
1. Buat  kotak  kayu  yang  digunakan  untuk  mencetak beton  dengan  ukuran  20  cm  x  20  cm  x  5  cm  dengan banyak yang dibutuhkan.
Gambar 2. Kotak kayu untuk membuat cetakan semen
2. Campur  air  dan  pasir  dengan  perbandingan  1  semen berbanding 2 pasir lalu ditambah air secukupnya.
3. Aduk adonan semen tersebut sampai tercampur merata.
4. Cetak  adonan  semen  tersebut  kedalam  kotak  kayu yang telah dibuat untuk membuat beton.
Gambar 3. Semen yang sudah tercetak dengan ukuran
20 cm x 20 cm x 5 cm
5. Setiap satu jenis pasir dimbuat 5 cetakan semen.
6. Tunggu  7  hari  sampai  semen  benar-benar  kering menjadi beton dan dilepaskan dari cetakan.
7. Lakukan pengujian dengan cara :
a. Uji  dosis  radiasi  awal  pesawat  sinar-x  dengan  cara radiasi detector dan catat dosis radiasi awal pesawat sinar-x tanpa ada penghalang beton.
Gambar 4. Pengambilan data dosis awal tanpa penghalang beton
b. Letakkan  beton  diantara  pesawat  sinar-x  dan detektor, kemudian lakukan radiasi.
Gambar 5. Pengujian dosis radiasi setelah dilapisi beton
c. Catat  dosis  radiasi  setelah  ada  penghalang  beton. Ulangi dengan masing-masing beton.
8. Lakukan  analisis  dengan  persamaan  D(x)  =  Do.e -μx
untuk mencari besaran nilai μ dari masing-masing beton.
9. Cari  ketebalan  paruh  ( Half-Value  Layer/HVL )  untuk masing-masing beton untuk dicari jenis pasir yang paling baik dalam menahan radiasi sinar-x.
Prosedur  analisis  data  dirumuskan  dalam  alur  sebagai berikut:
1. Setiap  masing-masing  beton  dengan  pasir  tertentu  cari rata-rata intensitas radiasinya.
2. Lakukan  analisis  dengan  persamaan  D(x)  =  Do  .  e -μx untuk mencari besaran nilai μ dari masing-masing beton.
3. Cari  ketebalan  paruh  ( half-value  layer/HVL )  untuk masing-masing beton untuk dicari jenis pasir yang paling baik dalam menahan radiasi sinar-x.
Dari hasil analisis tersebut akan didapatkan nilai HVL dari masing-masing beton dengan kandungan pasir tertentu. Dari  nilai  HVL  tersebut  akan  dapat  diketahui  pasir  mana saja  yang  paling  bagus  yang  dapat  dijadikan  campuran semen  yang  akan  digunakan  pada  pembuatan  gedung radiologi. Semakin kecil nilai HVLnya maka akan semakin bagus  untuk  dijadikan  campuran  semen  pada  gedung radiologi.

## HASIL
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  alat dan  bahan  Pesawat  DR-X,  X-ray  Multimeter  [Gambar  6] dan  5  jenis  Beton  (Pasir  Pantai  Selatan,  Pasir  Kali  Opak, Pasir  Kali  Progo,  Pasir  Putih  Pantai  Gunung  Kidul  dan Pasir  Gunung  Merapi)  menggunakan  perbandingan  (1:2) dengan 5 kali cetakan pada setiap jenis betonnya.
Gambar 6. Pesawat Samsung DR XGEO GF50 dan X-ray
Multimeter
Gambar 7. Hasil keluaran RaySafe X2 tanpa ada penghalang beton
Gambar 8. Hasil keluaran RaySafe X2 setelah diberi penghalang beton
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  di dapatkan hasil dalam bentuk tabel sebagai berikut :

## Tabel 1. Dosis Radiasi Hasil Pengujian Beton
Setelah  di  dapatkan  nilai  Dx  pada  tabel  1  (nilai  Dosis setelah menembus beton 5 cm) dalam satuan Gray, mencari nilai µ. Yakni melalui rumus :
𝐷𝑥 = 𝐷𝑜.  𝑒 −µx
𝐷𝑥 𝐷𝑜 = 𝑒 −µx (memasukkan rumus)
ln 𝐷𝑥 𝐷𝑜 = −µx −µx = ln 𝐷𝑥 𝐷𝑜 µ = − 𝑙𝑛 𝐷𝑥 𝐷𝑜 𝑥
Nilai µ (koefisien atenuasi linier) untuk masing-masing beton terdapat pada tabel 2, yaitu sebagai berikut :
Tabel 2. Koefisien Atenuasi Linier masing-masing Beton dengan Pasir Tertentu
Pada  tabel  2,  nilai  µ  (koefisien  atenuasi  linier)  yang telah  dihasilkan  tersebut  lalu  dimasukkan  ke  dalam  rumus untuk mendapatkan nilai HVL.
Yakni melalui rumus :
Di dapatkan nilai HVL untuk masing-masing beton dalam terdapat pada tabel 3, yaitu sebagai berikut :
Tabel 3. HVL masing-masing Beton dengan Pasir Tertentu
No Jenis Pasir Nilai HVL ( Half Value Layer ) 1 Pasir Pantai Selatan 0,8644 cm 2 Pasir Kali Opak 1,0821 cm 3 Pasir Kali Progo 0,9545 cm 4 Pasir  Putih  Pantai  Gunung Kidul 0,9464 cm 5 Pasir Gunung Merapi 0,9497 cm

## DISKUSI
Penelitian yang telah dilakukan menggunakan alat dan bahan sebagai berikut : Pesawat Samsung DR XGEO GF50, X-ray  Multimeter,  Beton,  Laptop  dan  Software  X-ray Multimeter. Beton yang kami gunakan yakni menggunakan perbandingan  1:2  (semen:pasir)  dengan  ketebalan  5  cm, panjang dan lebar 20 cm. Jenis pasir yang digunakan yaitu Pasir  Pantai  Selatan,  Pasir  Kali  Opak,  Pasir  Kali  Progo, Pasir Putih Pantai Gunung Kidul dan Pasir Gunung Merapi. Masing-masing  beton  kami  cetak  dalam  5  cetakan  yang berbeda.
Langkah  awal  dalam  penelitian  ini  yakni  mengukur Dosis  awal  tanpa  menggunakan  beton.  Di  dapatkan  nilai dosis  awal  (D 0 )  yakni  0,002699  Gy.  Selanjutnya    diukur nilai  dosis  setelah  menembus  beton  (D x ),  didapatkan  hasil untuk  masing-masing  beton  menggunakan  Pasir  Pantai Selatan,  Pasir  Kali  Opak,  Pasir  Kali  Progo,  Pasir  Putih Pantai  Gunung  Kidul  dan  Pasir  Gunung  Merapi  yakni 0,00004923 Gy, 0,0001100 Gy, 0,00007165 Gy,
0,00006955  Gy  dan  0,00007070  Gy.  Nilai  tersebut merupakan  nilai  rata-rata  dari  5  cetakan  pada  masing- masing beton.
Setelah  didapatkan  nilai  D x dan  D o ,  kemudian menghitung  nilai µ (koefisien  atenuasi  linier).  Yakni dengan rumus :
µ = − 𝑙𝑛 𝐷𝑥 𝐷𝑜 𝑥
(Indrati dkk, 2017)
Ke-
D 0 (Dosis Awal ) Gray D x (Dosis Akhir Setelah Menembus Beton 5cm) Gray Pasir Pantai Selatan Pasir Kali Opak Pasir Kali Progo Pasir Putih Pantai GK Pasir Gunung Merapi 1 0,0026 99 Gy 0,00004 599Gy 0,000 1073 Gy 0,0000 695 Gy 0,0000 6692 Gy 0,00006 356 Gy 2 - 0,00005 785 Gy 0,000 1036 Gy 0,0000 6478 Gy 0,0000 6727 Gy 0,00007 049 Gy 3 - 0,00004 45 Gy 0,000 1069 Gy 0,0000 7635 Gy 0,0000 7523 Gy 0,00006 860 Gy 4 - 0,00004 738 Gy 0,000 110 Gy 0,0000 7321 Gy 0,0000 7593 Gy 0,00006 428 Gy 5 - 0,00005 041 Gy 0,000 1221 Gy 0,0000 7437 Gy 0,0000 6238 Gy 0,00008 660 Gy Rata-rata 0,00004 923 Gy 0,000 1100 Gy 0,0000 7165 Gy 0,0000 6955 Gy 0,00007 070 Gy
No Jenis Pasir Nilai µ (koefisien atenuasi linier) 1 Pasir Pantai Selatan 0,8017
2 Pasir Kali Opak 0,6404
3 Pasir Kali Progo 0,7260 4 Pasir  Putih  Pantai  Gunung Kidul 0,7323 5 Pasir Gunung Merapi 0,7297
HVL= 0,693 µ
(Indrati dkk, 2017)
e-ISSN 2621-7457
Nilai µ (koefisien  atenuasi  linier)  untuk  masing- masing  beton  dengan  menggunakan  Pasir  Pantai  Selatan, Pasir  Kali  Opak,  Pasir  Kali  Progo,  Pasir  Putih  Pantai Gunung  Kidul  dan  Pasir  Gunung  Merapi  yakni    0,8017; 0,6404; 0,7260; 0,7323; dan 0,7297.
Kemudian,  nilai µ (koefisien  atenuasi  linier)  tersebut kami masukkan ke dalam rumus :
HVL= 0,693
µ
(Indrati dkk, 2017)
Rumus  tersebut  digunakan  untuk  mendapatkan  nilai HVL ( Half Value Layer ) pada  masing-masing beton. Nilai HVL  yang  didapat  untuk  masing-masing  beton  dengan menggunakan  Pasir  Pantai  Selatan,  Pasir  Kali  Opak,  Pasir Kali  Progo,  Pasir  Putih  Pantai  Gunung  Kidul  dan  Pasir Gunung  Merapi  yakni  0,8644  cm,  1,0821  cm,  0,9545  cm, 0,9464 cm dan 0,9497 cm.
Dari nilai HVL yang diperoleh, dapat kami simpulkan bahwa beton yang menggunakan bahan Pasir Pantai Selatan memiliki  nilai  HVL  yang  paling  rendah.  Sedangkan  nilai HVL  yang  paling  tinggi  yakni  pada  beton  dengan  bahan Pasir  Kali  Opak.  Menurut  (Devi  dkk,  2014)  HVL merupakan  tebal  bahan  perisai  yang  diperlukan  untuk mengurangi  intensitas  radiasi  menjadi  setengah  dari  mula- mula.  Dengan  demikian,  nilai  HVL  yang  dimiliki  oleh beton  dengan  bahan  Pasir  Pantai  Selatan  paling  efektif dalam menahan radiasi sinar x. Sehingga dalam pembuatan gedung  radiologi  lebih  baik  menggunakan  beton  dari campuran bahan Pasir Pantai Selatan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Beton  yang  menggunakan  bahan  Pasir  Pantai  Selatan memiliki  nilai  HVL  paling  rendah  yakni  sebesar 0,8644 cm.
2. Urutan beton yang memiliki nilai HVL paling rendah sampai  paling  tinggi  yakni  beton  yang  menggunakan bahan Pasir Pantai Selatan, Pasir Putih Pantai Gunung Kidul,  Pasir  Gunung  Merapi,  Pasir  Kali  Progo  dan Pasir  Kali  Opak , Yakni  dengan  nilai  HVL  yang diperoleh  yakni  0,8644  cm,  0,9464    cm,  0,9497  cm, 0,9545 cm dan 1,0821 cm.
3. Nilai  HVL  yang  dimiliki  oleh  beton  dengan  bahan Pasir  Pantai  Selatan  paling  efektif  dalam  menahan radiasi  sinar  x.  Sehingga  dalam  pembuatan  gedung radiologi  lebih  baik  menggunakan  beton  dari campuran  bahan  Pasir  Pantai  Selatan,  yakni  dengan nilai HVL 0,8644 cm.

## DAFTAR PUSTAKA
A,  Aziz  Alimul  Hidayat.  2007.  Metode  Penelitian  Kebidanan  Teknik Analisa Data. Jakarta: Salemba Medika.
BAPETEN. 2005.  Petugas Proteksi Radiasi. Jakarta.
BAPETEN. 2012. Keselamatan Radiasi dalam Kedokteran Nuklir. Jakarta. BATAN.  2007.  Buku  Panduan  Pusat  Pendidikan  dan  Penelitian  Petugas Proteksi Radiasi. Jakarta.
Bhushong,  S.C.  2001.  Radiologic  Sciene  for  Technologists  Phisics, Biology and Protection. St.Louis : Mosby.
Dumyati,  Ahmad.  2015.  Analisis  Penggunaan  Pasir  Pantai  Sampur Sebagai  Agregat  Halus  Terhadap  Kuat  Tekan  Beton.  Bangka Belitung : Jurnal Fropil.
IAEA  Safety  series  no.75-INSAG-3.  1988.  Basic  Safety  Principles  for Neuclear Power Plant. IAEA.
Indrati,  Rini,  dkk.  2017.  Proteksi  Radiasi  Bidang  Radiodiagnostik  dan Intervensional. Magelang : Inti Medika Pustaka.
Mulyono, Tri. 2003. Teknologi Beton. Yogyakarta : Penerbit ANDI. Nugraha,  Paul.  2007.  Teknologi  Beton  dan  Material,  Pembuatan,  Beton Kinerja Tinggi. Yogyakarta : Penerbit ANDI.
Nunung,  Prabaningrum.  2004.  Dasar  Pengetahuan  Proteksi  Radiasi.
Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
Setiyawan,  Iwan.  2015.  Penentuan  Nilai  Koefisien  Serapan  Bahan  Pada Besi, Tembaga dan Stainless Steel Sebagai Bahan Perisai Radiasi. Semarang : Youngster Physics Journal.
Strang,  J.G,  2007.  Body  CT  Secret  .  Library  of  Congress  Cataloging    in Publication Data : Mosby.
Syahriar Rasad. 2005. Radiologi Diagnostik Edisi ke Dua. Jakarta : Balai Penerbit FKUI.